2 Kurt Overbeck. 
Im Verlauf der Messungen zeigte sich jedoch bei einer 
Legierung eine ganz unerwartete Erscheinung. Die Suszeptibilität 
nämlich, die sich bis dahin bei allen Legierungen als eine Kon¬ 
stante erwiesen hatte, zeigte plötzlich eine Veränderlichkeit mit 
der Feldstärke, die sogar soweit ging, dass ein Uebergang vom 
Paramagnetismus in den Diamagnetismus stattfand. Es war dies 
eine Erscheinung, die bisher noch nie beobachtet worden war und 
für die man daher auch noch keinen Namen hatte. Wegen des 
Ueberganges aus dem Paramagnetismus in den Diamagnetismus 
wurde sie Metamagnetismus genannt. Ihre Ursachen zu erforschen, 
wurde jetzt meine Aufgabe. Ueber 100 Legierungen waren dazu 
nötig, die alle selbst gegossen und auf ihre Magnetisierbarkeit hin 
untersucht wurden. 
Herstellung der Legierungen. 
Da es sich um magnetische Messungen handelte, musste bei 
der Herstellung der Legierungen besonders auf die Reinheit der 
Metalle geachtet werden und ganz besonders darauf, dass sie keine 
Eisenbeimengungen enthielten. Es wurde daher elektrolytisches 
Kupfer und granuliertes Zink verwandt, das von der chemischen 
Fabrik Kahlbaum in Adlershof bei Berlin bezogen war. Das 
Schmelzen geschah in einem Rösslerschen Ofen. Die Reihe der 
Güsse begann mit dem des reinen Kupfers. Dieses besitzt in 
flüssigem Zustande' eine äusserst starke Neigung sich zu oxydieren. 
Das Oxyd kann in zweierlei Hinsicht schädlich sein. Erstens er¬ 
schwert es das Giessen, denn das flüssige Metall spritzt beim 
Giessen aus der Form heraus, so dass der Guss blasig wird, und 
zweitens ist das Kupferoxyd paramagnetisch, während das Kupfer 
selbst diamagnetisch ist. Die Oxydbildung musste daher mittels 
Desoxydationsmittel verhindert werden. 
Es gibt deren zwei Arten, solche, die mit einer Deckschicht 
das Metall umkleiden und es so gegen die Luft abschliessen, wie 
z. B. das Borax und solche, die infolge ihrer eigenen, noch stärkeren 
Neigung sich zu oxydieren, den Sauerstoff an sich ziehen, wie 
z. B. das Aluminium. Hier wurde das erstere Mittel angewendet. 
142 
